-146- 



Mineralogie. 



Thermische und optische Untersuchung des Systems Fe Si 3 + Ca Si 3 . 

 Die Abkühlungskurve von FeSi0 3 zeigt einen deutlichen Haltepunkt bei 

 1145—1160°. Bei Zusatz von 25 Mol.-% CaSi0 3 Minimum der Schmelz- 

 temperatur (bei 1030°), Struktur eutektisch. Bei Zusatz von 25 — 65 Mol.-% 

 CaSi0 3 radial-büschelförmige Struktur mit Ausscheidung von 2 Kom- 

 ponenten, deren eine Körnchen mit 2 V = 71° bildet. Bei 65 Mol.-% CaSi0 3 

 Schmelztemperatur 1200° und Knick in der Kurve. Es beginnt die Aus- 

 scheidung neuer Kristalle — feste Lösung von CaSi0 3 . Schmelztemperatur 

 von Pseudowollastonit 1510°. Doss. 



F. M. Jaeger en A. Simek : Studien op het gebied der 

 Silikaatchemie. (Studien auf dem Gebiete der Silikatchemie.) 

 IT und III. Over de Lithium-Aluminium - Silikaten, welke 

 in samenstelling met de mineralen Eukryptiet en Spodumen 

 o v e r e e n k o m e n. (Über die Lithium-Aluminium Silikate, die 

 nach i h r e r Z u s a in m e n s e t z u n g mit d e n M i n e r a 1 e n E u k r y p t i t 

 und Spodumen übereinstimmen.) (Verslagen koninkl. Akad. v. 

 Wetensch. Amsterdam. Wis. en Natuurk. Afd. 1914. 23. p. 119—150.) 



Mit Rücksicht auf das Studium des Dreistoffsystems Li 2 — A1 2 3 — 

 Si0 2 sind zunächst die künstlichen und natürlichen Verbindungen von der 

 Zusammensetzung des Eukryptits LiAlSi0 4 und des Spodumens 

 LiAl(Si0 3 ) 2 genau untersucht. Bei der künstlichen Darstellung durch 

 Zusammenschmelzen der Komponenten muß besonders die Flüchtigkeit des 

 Lithiumoxyds berücksichtigt werden. 



Reines LiAlSi0 4 schmilzt bei 1388° und zwar unter Kontraktion 

 (Typus Eis — Wasser). Volumunterschied der Kristalle und des entsprechen- 

 den Glases bei Zimmertemperatur ca. 3 %. Das äußerst feinkörnige 

 Kristallisationsprodukt ist vom Mineral Eukryptit verschieden und wird 

 daher als p s e u d o - oder ^-Eukryptit bezeichnet. Sehr schwach 

 doppelbrechend, n D = 1,531 + 0,002. d^' 6 ° = 2,365, d^' 1 " = 2,362. Das 

 LiAlSi0 4 -Glas hat n D = 1,541 , d^ = 2,429. Eukryptit von 

 Brandl eville (Conn.) hat n D = 1,545 + 0,002 und d == 2,667. Ein 

 Schmelzpunkt konnte nicht bestimmt weiden. Das durch Umschmelzen er- 

 haltene Glas weicht auffallenderweise erheblich vom künstlichen LiAlSi0 4 - 

 Glase ab : n D = 1,506 + 0,001 ; der Grund des Unterschiedes konnte nicht 

 ermittelt werden. Er scheint nicht auf einer Abweichung in der chemi- 

 schen Zusammensetzung zu beruhen. Erhitzen von Li AlSi0 4 -Glas mit 

 Flußmitteln ergibt immer /?-LiAlSi0 4 . Die Verf. betrachten das Verhältnis 

 von Eukryptit und /9-Eukryptit als monotrop. 



Reines LiAl(Si0 3 ) 2 , auf verschiedene Weise dargestellt, schmilzt 

 bei ca. 1410°. Aus der Schmelze entstellt /9-Spodumen: n = ca. 1,521, 

 Doppelbrechung <C 0,007, d^ == 2,411. Manchmal ist die Masse gröber 

 kristallin und dann violett gefärbt, meist aber feinkörnig und farblos. 

 Beide sind im übrigen derselbe /9-Spodumen. Kristallform monoklin-pseudo- 

 tetragonal mit sehr kleinem Achsenwinkel. Der Schmelzpunkt wird er- 



